ЭСБЕ/Глиний
Глиний (хим.) или алюминий (см.). — Здесь должно описать новые способы получения этого металла в свободном виде и в виде сплавов. Способы эти основаны на применении гальванического тока, которым пользуются на два манера: 1) восстановляют окись алюминия (из боксита) углем в вольтовой дуге, для чего требуется очень сильный источник электричества; 2) при употреблении тока, сравнительно слабого напряжения, выделяют алюминий электролитически из расплавленной смеси двойной фтористо-водородной соли алюминия и натрия (криолита) с поваренной солью (см. Гальванометаллургия). С помощью вольтовой дуги получают чаще сплавы алюминия. Операция производится в особой печи из огнеупорного материала, выложенной с внутренней стороны набойкой из извести и угля; печь имеет в длину 1,7 м, в ширину — 0,5 м и в вышину — 0,86 м; в нее с двух сторон вставлены наклонно два графитовые электрода, которые могут быть сдвигаемы и раздвигаемы при помощи зубчаток и наружной металлической оправы (фиг. см. Т. VIII, стр. 29); в печь нагружается смесь окиси алюминия, угля и обрезков меди или железа, вообще того металла, с которым желают сплавить алюминий; пропустив ток, получают вольтову дугу, которой управляют, сдвигая или раздвигая электроды; развивающийся в печи жар дает возможность совершаться восстановлению (см.) при выделении сгорающей окиси углерода; образуется сплав алюминия с медью или железом, который собирается на дне печи и выпускается по мере накопления через особое отверстие; в то же время прибавляют новые количества исходной смеси. Таким способом в течение 1½ часов можно получить до 7½ кг бронзы, содержащей 20—30% алюминия, при употреблении машины, дающей разность потенциалов в 50—60 вольт, при силе тока в 5000—6000 амперов (способ Коулеса). В другом способе (Héroult) восстановление окиси алюминия производится углем; положительному электроду тогда придают форму призмы или цилиндра длиной в 1 м, шириной 0,25 м. Такой электрод вставляется вертикально в чугунный ящик через крышку; внутри ящика, под анодом (полож. электродом), находится особое вместилище, в которое помещают металл для сплавления; остальное пространство ящика заполняется углем, проводящим ток; ящик служит отрицательным электродом; операцию начинают с того, что, приблизив анод к долженствующему образовать сплав с алюминием металлу на расстояние 3 мм, пускают ток, который расплавляет металл, затем через отверстие в крышке вводят в ящик смесь окиси алюминия с тем же металлом; восстановляющийся алюминий превращается в сплав, который, по мере накопления, выпускается через особое отверстие внизу, а сверху прибавляются новые порции смеси. В этом же приборе, употребляя вместо постороннего металла в качестве плавня криолит, можно получать и чистый алюминий. По этому способу выход алюминия равняется 16 г в час работы одной лошадиной силы; в сутки можно получить 20 кг металла при токе в 3000—4000 амперов при 10—15 вольтах. Электролитическое выделение алюминия производится (Мине) в чугунном открытом сосуде, снаружи обложенном кирпичом, а со внутренней стороны прессованным углем. Такой сосуд наполняется смесью криолита и поваренной соли в пропорции AINa3F6 + 6NaCl; смесь эта плавится при 675° и начинает давать пары при 1056°; она достаточно электропроводна. Наружным нагреванием содержимое ванны приводится в жидкое состояние; тогда опускают в нее анод из угля, катодом (отриц. электродом) служат стенки ванны. При пропускании тока выделяется металлический алюминий, который собирается на дне и выпускается через отверстие близ дна, а на аноде выделяется газообразный фтор; 2/3 этого фтора можно превратить снова в фтористый алюминий, прибавляя в ванну окиси алюминия; кроме того, прибавляют еще криолит с фторокисью алюминия так, чтобы уровень содержимого ванны оставался постоянным. Операция может непрерывно идти дней 20—30 и доставляет до 1 кг алюминия на 31 час работы одной лошадиной силы; ток, при разности потенциалов в 4—6 вольт, может быть по силе в 90 и выше, до 1500 амперов. Этим способом получают металл очень чистый, содержащий до 99,5% алюминия; примеси — обыкновенно железо и кремний. Криолит, употребляемый здесь, как видно из предшествующего, в сущности искусственный, из боксита. Алюминий, получаемый указанными способами, стал дешевле прежнего, а потому из него с 1890 г. стали выделывать много дешевых галантерейных вещей.

ЭСБЕ:Технология